105 



III. Moiiatsbericlit. 



Siliciam - Eisen, 



Verbindungen des Siliciums mit Eisen hat H.Hahn 

 in folgenden Weisen erhalten : 



1) 60 Grra. Kieselfluornatrium^ 20 Grm. Natrium, 

 22 Grm. Gussstahl und 60 Grm, Zink mit Kochsalz wur- 

 den in einem schwach glühenden Tiegel l^/j Stunde lang 

 im Gebläseofen erhitzt. Der entstandene Regulus^ der 

 eine grosse Aehnlichkeit mit dem von Wo hl er erhalte- 

 nen Siliciummangan hat, ist äusserst hart und spröde, 

 auf dem Bruche weiss, mit ausgeprägtem krystallinisch- 

 blätterigen Gefüge, ohne ausgeschiedenes Silicium, nicht 

 unbedeutend magnetisch und von 7,018 spec. Gew. bei 

 17Ö, Zur Analyse wurde er im Chlorstrome geglüht, das 

 verflüchtigte Fe2C13 und SiC12 in Wasser aufgenommen, 

 der Rückstand im Sauerstoffstrom verbrannt, mit Natron- 

 lauge behandelt und nochmals verbrannt. Es wurden 

 10,093 Proc. Si und 0,884 Proc. C gefunden. 



2) Eisenchlorür-Chlornatrium (erhalten durch Schmel- 

 zen von 40 Grm. reducirtem Eisen, 150 Grm. Salmiak, 

 80 Grra. Chlornatrium bis zur Verjagung des überschüs- 

 sigen Salmiaks), 5 Grra. Siliciura, 25 Grm. Natrium, mit 

 Flussspath 2^/2 Stunde in stärkster Hitze geschmolzen, 

 gaben einen etwa 25 Grm. schweren Regulus mit einge- 

 wachsenen Kryställchen, homogenem, weissen spiegeln- 

 den Bruch, sehr spröde, mit schwächerem Magnetismus 

 als No. 1, von 6,611 spec. Gew. bei 23^^ leicht löslich auch 

 in verdünnter Flusssäure, ziemlich schwer löslich mit 

 Hinterlassung graphitähnlicher Krystalle und unter Ent- 

 wicklung von Siliciumwasserstoffgas, in Salzsäure. Seine 

 Zusammensetzung entspricht der Formel Fe2Si. Beim 

 Auflösen in Flusssäure blieben 1,732 Proc. kleine, glatte, 

 grnue, metall- seidenglänzende Krystalle zurück, die Fe 

 und Si in einem der Formel FeSi2 entsprechenden Ver- 

 hältniss enthielten. 



3) Eisenchlorür-Chlornatrium (wie oben aus 40 Grm. 

 Fe erhalten), 60 Grm. Kieselfluomatrium und 45 Grm. 



